Технико-технологический анализ синташтинской керамики кургана Халвай 3

кар: Изд-во Сыктывкарского университета, 2001. 88 с.

7. Arnold D.E. ceramic theory and cultural process. cambridge University Press. 1985. 268 p.

8. Arnold D.E. ecology and ceramic production in an Andean community. New studies in Archaeology. cambridge University Press. 1993. 278 p.

9. Arnold D.E. social change and the evolution of ceramic Production and distribution in a Maya community. Boulder: University Press of the colorado. 2008. 351 p.

10. Barley п. smaching Pots. Feats of clay from Africa. London: British Museum Press. 1994. 168 p.

11. DeBoer W.R. and lathrap D. The making and breaking of shipibo-conibo ceramics // ethnoarchaeology: Implications of ethnography for archaeology. N-Y. columbia University Press. 1979. P. 102-138.

12. longacre W.A. Kalinga pottery, an ethnoarchaeological study // Pattern of the Past. cambridge: cambridge University Press. 1981. P. 49-66.

13. Posey s. Yemeni Pottery. london: British Museum Press. 1994. 64 p.

14. Reith ch. comparison of three pottery villages in shan state, Burma. the Journal of Burma studies. northern illinois University. Vol. 1. 1997. P. 45-82.

15. rice P.M. Pottery Analysis. A sourcebook. chicago and london: the University of chicago Press. 1987. 559 p.

16. rooney D.F. Folk Pottery in south-east Asia. singapore: oxford University Press. 1987. 74 p.

17. rye o.s. Pottery technology. taraxacum-Washington. 1981. 150 p.

18. saraswati B. Pottey-Making cultures and indian civilization. №w Delhi: Abhinav Publications. 1979. 178 p.

19. Степанов П.Д. Гончарство у мордвы // Записки Научно-исслед. Института при Совете министров Мордовской АССР. №9. История и археология. Саранск: Мордовское гос. издательство. 1947. С. 147169.

20. Бобринский А.А. Гончарная технология как объект историко-культурного изучения // Актуальные проблемы изучения древнего гончарства (коллективная монография). Самара: Изд-во СамГПУ, 1999. С. 5-109.

21. Кирсанов Р. С. Гончарство населения Самарского Поволжья в конце XVii-XViii вв. // Древнее гончарство: итоги и перспективы изучения. М.: ИА РАН. 2010. С. 153-185.

22. Бобринский А.А. Гончарство Восточной Европы. Источники и методы изучения. М.: Наука, 1978. 272 с.

23. Цетлин Ю.Б. Древняя керамика. Теория и методы историко-культурного подхода. М.: ИА РАН, 2012. 384 с.

POTTERY PRODUCTION IN THE MORDOVIA DISTRICT: ETHNOGRAPHIC STUDY

© 2015

Yu.B. Tsetlin, doctor of history science, leading research fellow, Theory and Method Department

Institute of Archaeology Russian Academy of Sciences, Moscow

Abstract. The paper tells about the results of systematization and analysis of ethnography data on pottery production in Mordovia district, collected by Alexander A. Bobrinsky in the beginning of 1960th during complete questionnaire work. there are 75 messages as from the potters themselves (very rare) as from their younger relatives, local school-teachers, and others. then became clear that most of the local potters were Russian migrants (not the Mordovians) lived here from 17-18th centuries. Distribution the russian pottery traditions destroyed the local Mordovian ones preserved only in traces. But the russian potters in Mordovia had retained more archaic pottery traditions than the same potters resided in russia. Just these traditions have a lot of interest to study. the author investigates the Mordovian pottery production through the system of Historical-and-cultural approach according to the universal structure of pottery technology and the whole pottery production process as a field of the human culture.

Keywords: Mordovia; ethnography; pottery production; clay vessels; technology; firing; cultural traditions.

УДК 902/904

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИНТАШТИНСКОЙ КЕРАМИКИ КУРГАНА ХАЛВАЙ 3

© 2015

И.В. Шевнина, научный сотрудник лаборатории археологических исследований

Костанайский государственный университет, Костанай

Аннотация. Статья посвящена технико-технологическому анализу синташтинской керамики кургана халвай 3. Курган халвай 3 находится на левом берегу тобольского рукава Каратамарского водохранилища (Костанайская область, Северный Казахстан), исследовался в течении полевых сезонов 2009-2010 гг. Тургай-ской археологической экспедицией. Диаметр сооружения 32 м включая ров, высота насыпи 1 м. Материалы кургана халвай 3 относятся к разным археологическим периодам, но сооружен курган был в синташтинскую Самарский научный вестник. 2015. №4 (13) 105

И.В. Шевнина

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИНТАШТИНСКОЙ КЕРАМИКИ. _

эпоху. Всего было исследовано восемнадцать сосудов из пяти синташтинских ям (№1,3,6,8,9) и рва. Технико-технологический анализ исходного сырья и формовочных масс керамики был проведен при помощи метода бинокулярной микроскопии и петрографического анализа. В качестве исходного сырья халвайские гончары использовали запесоченные, ожелезненные гидрослюдистые глины. Для замеса глиняного теста использовалось два рецепта формовочной массы: глина+дресва+навоз; глина+дресва. Среди технологических приемов при изготовлении сосудов зафиксировано использование донно-емкостного, емкостного начина, спирально-зонального, лоскутно-комковатого налепа, лоскутов, жгутов и шаблона. керамика кургана Халвай 3 (рецепты формовочных масс, технологические приемы при изготовлении сосудов) находит прямые аналогии в таких синташтинских памятниках Южного Урала, как поселения Аркаим, Устье и могильник Большекараганский.

Ключевые слова: синташтинские памятники, курган Халвай 3, синташтинская керамика, технико-технологический анализ синташтинской керамики.

Курган Халвай 3 находится на левом берегу тобольского рукава Каратамарского водохранилища (Костанайская область, Северный Казахстан), исследовался в течении полевых сезонов 2009-2010 гг. Тургайской археологической экспедицией. Диаметр сооружения 32 м включая ров, высота насыпи 1 м. Материалы кургана Халвай 3 относятся к разным археологическим периодам, но сооружен курган был в синташтинскую эпоху. Аналогии изученных погребений достаточно широки и связаны, прежде всего, с такими могильниками как Синташта [1], Кривое озеро [2], Танаберген II [3], Каменный Амбар-5 [4] Солнце II [5, с. 22-42], курган 25 Большекараганского могильника [6] . Предварительные результаты исследований данного кургана уже были опубликованы [7, с. 211-216; 8, с. 39-50; 9, с. 219-242; 10, с. 143-150]. Всего исследовано восемнадцать сосудов из пяти синташтинских ям (№1,3,6,8,9) и рва (рис.1).

Технико-технологический анализ исходного сырья и формовочных масс керамики был проведен при помощи метода бинокулярной микроскопии и петрографического анализа. Петрографический анализ выполнен в петрографической лаборатории отдела вещественного состава ОАО «Кустанайская поисково-съемочная экспедиция» петрографами О.В. Карзановой, Л.Н. Попковой. Кроме того, были проведены следующие опыты (микрометодом):

1) анализ с применением молибдена аммония (МоН4)2АтО4 показывает наличие или отсутствие фосфатов, при взаимодействии с карбонатосодержа-щим черепком дает желтый цвет;

2) анализ с соляной кислотой НС1 показывает наличие или отсутствие карбоната.

В качестве исходного сырья халвайские гончары использовали запесоченные, ожелезненные (среди гидроокислов железа отмечены магнетит, гематит) гидрослюдистые глины (таб.1). Среди естественных примесей выделен кварц окатанный пылевидный (по большей части размером менее 0,01 м). Содержание кварца в черепке - 40-50%. Кроме этого выделены полевые шпаты, асбест, эпидот, апатит. Необходимо отметить, что некоторые образцы керамики дали положительную реакцию на куприт, а это говорит о том, что используемая в качестве исходного сырья глина, находилась вблизи медного месторождения. Залежи медных руд в Тургайских степях известны только на западе и юге региона, при этом месторождения характеризуются небольшими размерами и линзо-

видным характером [11, с.8]. Органика представлена карбонатными (известняковыми) включениями. Иногда, в очень маленьком количестве, присутствует фосфат (анализ с применением молибдена аммония (МоН4)2АтО4), но при этом необходимо отметить, что аналогичную реакцию на этот анализ мог дать апатит [12, с. 334].

Среди примесей во всех сосудах зафиксирована дресва (до 20%), размером до 4 мм которая представлена талькосодержащими породами (таб.1) (рис.2: 1). Данная примесь добавлялась в качестве отощителя, для лучшей формуемости сосуда, усиления термостойкости сосуда (предотвращения растрескивания при обжиге) и для уменьшения усадки во время сушки [13, с. 24;]. Тальковые породы тяготеют к Южному Уралу, что, в свою очередь дает возможность предполагать происхождение примеси талька в халвайских сосудах именно с этого региона [11, с.8; 14, с. 27-39].

Кроме этого в глину добавлялся навоз животных. Навоз использовался для уменьшения усадки сосудов во время сушки, а также для повышения способности выдерживать механические нагрузки [15, с. 87]. Состав органики, определен в данном случае петрографами как карбонатно-фосфатный. О добавлении навоза говорят также и косвенные признаки, например, немногочисленные отпечатки шерсти и наличие пор (рис.2: 3).

Таким образом, для замеса глиняного теста хал-вайские гончары использовали два рецепта формовочной массы: 1) глина+дресва+навоз (89%); 2) глина+дресва (11%);

На основе технико-технологического анализа керамики, можно сказать, что при формообразовании сосудов использовались лоскуты, жгуты и шаблон. Выявлены емкостный (56%) и донно-емкостный начины (28%). Один сосуд изготовлен из куска глины. Полое тело конструировалось на шаблоне (89%). Следы шаблона сосуда-основы хорошо фиксируются на внутренней поверхности сосуда (отпечатки орнамента) (89%) (рис.2: 6). В одном случае на дне и придонной части сосуда имеются отпечатки от тканевой прокладки. Полое тело конструировалось несколькими способами: лоскутно-комковатым (28%) и спирально-зональным (44,4%) налепом из лоскутов в один (30%) или два слоя (70%) (рис.2, 4). У 83% сосудов наблюдается перерыв в формовке (на что указывает перепад толщины стенок в месте перерыва в формовке сосуда. Зафиксировано два случая, когда

Рисунок 1 - Курган Халвай 3. Керамические сосуды нижняя часть выполнена на шаблоне, а верхняя часть

лепилась без шаблона из жгутов (рис.2, 5) (нужно отметить, что в обоих случаях речь идет о сосудах крупных размеров (рис.1, 11,12). Дно чаще всего отмечено двойное (72%), примазанное в два слоя лоскутов снаружи и изнутри сосуда (рис. 2: 2, 7).

Вся внешняя и частично внутренняя поверхность сосудов подвергалась лощению (до блеска) (89%).

Данная процедура проводилась для придания сосудам большей водонепроницаемости [13, с. 57]. Также нужно отметить и декоративный эффект, так как у сосудов, имеющих в тесте примесь талька в сочетании с лощением, эффект блеска усиливается. Удалось зафиксировать макроследы - бороздчатые «канавки». Такие «канавки» возникают при лощении на подсушенной основе [16, с. 223]. Кроме этого

Рисунок 2 - Курган Халвай 3. Керамика. 1 - фрагмент керамики с включением дресвы из талькового сланца; 2 - «двойное дно»; 3 - фрагмент керамики с выгоревшим навозом; 4 - формовка в два слоя; 5 - рельеф жгута; 6 - орнамент на внутренней поверхности сосуда от сосуда-основы при формовке на шаблоне; 7 - «двойное дно»; 8 - налепной валик; 9 - заглаживание зубчатым штампом внутренней поверхности сосуда; 10 - подготовка к креплению «шишечек»; 11 - вдавления по окружности «шишечек», как технологический и декоративный прием.

внутренняя поверхность сосудов заглаживалась зубчатым штампом (33%) (рис.2: 9) или деревянным инструментом (17%).

При исследовании халвайской керамики были зафиксированы налепные элементы декорирования сосудов: «шишечки» и валик (рис.2: 8). «Шишки» сформованы отдельно из маленьких кусочков глины, примазаны после нанесения узора. Место крепления «шишек» предварительно уплотнялось вдавлениями или насечками (рис.2: 10), затем примазывалась «шишечка» и дополнительно уплотнялась вдавлениями, по окружности. В данном случае вдавления выступают и как технологический прием и как элемент декорирования (рис.2: 11).

Сушка сосуда протекала в рациональном режиме. Информацию о сушке мы получили по контуру и форме пор. Петрографический анализ показал их округлую форму с естественным контуром, что указывает на то, что вода постепенно удалялась из пор сосуда [13, с. 80-81]. Цветовая характеристика сосудов указывает на восстановительный и окислительно-восстановительный обжиг.

В заключении отметим, что керамические сосуды кургана Халвай 3 (рецепты формовочных масс, технологические приемы при изготовлении сосудов) находит прямые аналогии среди синташтинской керамики таких памятников Южного Урала, как могильник Большекараганский, поселениях Аркаим, Устье и Мочище [17, с. 135-145; 18, с. 132-135; 19, с. 117-195; 20, с. 179-184; 21, с. 40-43].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Генинг В.Ф., Зданович Г.Б., Генинг В.В. Син-ташта. Челябинск: Юж-Урал. кн. изд-во, 1992. 408 с.

2. Виноградов Н.Б. Могильник бронзового века Кривое Озеро в Южном Зауралье. Челябинск: Юж-Урал. кн. изд-во, 2003. 362 с.

3. Ткачев В.В. Степи Южного Приуралья и Западного Казахстана на рубеже эпох средней и поздней бронзы. Актобе: Актюбин. обл. центр истории, этнографии и археологии, 2007. 384 с.

4. Епимахов А.В. Ранние комплексные общества севера Центральной Евразии (по материалам могильника Каменный Амбар-5). Кн. 1. Челябинск: Челябинский дом печати, 2005. 190 с.

5. Епимахов А.В. Курганный могильник Солнце II - некрополь укрепленного поселения Устье эпохи средней бронзы // Материалы по археологии и этнографии Южного Урала. Челябинск: Каменный пояс, 1996. С. 22-42.

6. Зданович Д.Г. Археология кургана 25 Больше-караганского могильника // Аркаим: Некрополь (по материалам кургана 25 Большекараганского могильника). Кн. 1. Челябинск: Юж-Урал. кн. изд-во, 2002. С. 17-105.

7. Логвин А.В., Шевнина И.В. Курган Халвай 3 (предварительное сообщение) // Маргулановские чтения - 2011. Астана: Сарыарка, 2011. С. 291-296.

8. Шевнина И.В., Логвин А.В. О реконструкции крепления бронзовых и каменных изделий к рукоятям и древкам (по материалам синташтинского кургана Халвай 3) // Этнические взаимодействия на Южном Урале: сб. науч.тр. отв.ред.: А.Д. Таиров, Н.О Иванова. Челябинск: Рифей, 2013. С. 39-50.

9. Логвин А.В., Шевнина И.В. Погребения эпохи развитой бронзы кургана Халвай 3 // Prehistory studies. Pontic area. Mangalia:»Callasprint», 2014. С. 219-242.

10. Шевнина И.В., Логвин А.В. Синташтинские курганы в Северном Казахстане (по материалам хал-вайских курганов // Процесс культурогенеза начальной поры позднего бронзового века Волго-Уральского региона (вопросы хронологии, периодизации, историографии): материалы международной научной конференции. 12-14 мая 2014 года. Самара: Изд-во ПГСГА, 2014. С.143-150.

11. Ким Ю.И. Полезные ископаемые // Экологический атлас Костанайской области. Костанай: Коста-найполиграфия, 2004. С. 7-8.

12. Смолянинов Н.А. Практическое руководство по минералогии. М.: Госгеолтехиздат, 1955. 430 с.

13. Глушков И. Г. Керамика как археологический источник. Новосибирск: ИАЭ СО РАН, 1996. 327 с.

14. Левит А.И. Южный Урал: география, экология, природопользование. Челябинск: Юж.Урал. кн. изд-во, 2001. 145с.

15. Бобринский А.А. Гончарная технология, как объект историко-культурного изучения // Актуальные проблемы изучения древнего гончарства (коллективная монография). Самара: Изд-во СамГПУ, 1999. С. 5-109.

16. Бобринский А.А. Гончарство Восточной Европы. Источники и методы изучения. М.: Наука, 1978. 272 с.

17. Гутков А.И. Техника и технология изготовления керамики поселения Аркаим // Аркаим: исследования. Поиски. Открытия / науч. ред. Г.Б. Зданович; сост. Н.О. Иванова. Челябинск: Каменный пояс, 1995. С. 135-146.

18. Гутков А.И. Технология изготовления керамики памятников синташтинского типа // Россия и Восток: проблемы взаимодействия. 4.V Кн.2. Челябинск: Изд-во ЧелГу, 1995. С.132-135.

19. Гутков А.И. Техника и технология изготовления керамики кургана 25 Большекараганского могильника (таблицы) // Аркаим: некрополь (по материалам кургана 25 Большекараганского могильника). Кн.1 / сост. Д.Г. Зданович. Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 2002. С. 117-118.

20. Гутков А.И. Технико-технологический анализ керамики поселения Устье I // Древнее Устье: укрепленное поселение бронзового века в Южном Зауралье: коллект. моногр. / отв.ред. Н.Б.Виноградов; науч.ред. А.В. Епимахов. Челябинск: Изд-во «Абрис», 2013. С. 179-184.

21. Григорьев С.А., Петрова Л.Ю., Салугина Н.П. Типология и технология изготовления керамики поселения эпохи поздней бронзы Мочище в Южном Зауралье // Известия Челябинского научного центра, 2009. Вып. 2 (44). С. 40-43.

Работа выполнена по гранту МОН РК №2409/ГФ4

Таблица 1 - Курган Халвай 3. Петрографические шлифы.

№ Место Фракционный Качественный со- Состав формо- Природа Содер- Размер Объем Органические

п/п взятия образца состав, % (мм - %) став песка,% вочной массы цемента жание дресвы, % дресвы пор, % примеси, размер

1 Халвай-3. менее 0,01 - кварц - 40% глина + дресва гидрослюды до 20% до 4 мм, до 5% Полидетрито-

Яма 1, 30% полевых шпатов + органика с примесью в основ- вый, размер

образец 0,01-0,1 - 10% - 3% фосфат. типа (в органики и ном 2,5 х тонкий, состав

шлиф 1 0,1-0,25 - 10% 0,25-0,5 - 12% 0,5-1,0 - 12% 1,0-1,5 - 10% 1,5-2,0 - 10% 2,0-2,5 - 3% 2,5-3,0 - 3% остальные: 54% магнетит - 4-5% гематит - до 3% асбест? - 1% составе дресвы слюдисто-таль-ковые сланцевые породы) гидроокислов железа. Куприт. 0,8 мм фосфатный

2 Халвай-3. Яма 1, образец шлиф 2 менее 0,01 -28% 0,01-0,1 - 30% 0,1-0,25 - 10% 0,25-0,5 - 10% 0,5-1,0 - 3% 1,0-1,5-4% 1,5-2,0 - 5%, 2,0-2,5 - 5% 2,5-3,0 - 5% кварц - 40%, гематит - 10% магнетит, гематит -до 10% полевые шпаты - зн. - // - - // - 15% до 3 мм до 5% - // -

3 Халвай-3. Яма 1, образец шлиф 3 менее 0,01 -33% 0,01-0,1 - 10% 0,1-0,25 - 20% 0,25-0,5 - 12% 0,5-1,0 - 10% 1,0-1,5 - 15% 1,5-2,0 - зн кварц ~ 40% гематит, магнетит -до 10% обломки полевых шпатов - 1% остальное - 46% обломки сланцев, кремня, кварцитов - // -дополнительно в составе дресвы серпентинит - тальковые обломки пород, прочие значительно измененные аналогично образцу 2 - // - 12 -14% до 1,5-2,0 мм до 3-4% - // -

4 Халвай-3. менее 0,01 - аналогично образцу аналогично об- гидрослюда до 12-15% до 2 мм до 10% - // -

Ров, об- 40% 3 ямы 1, разцу 3 ямы 1 с примесью и < реакция на

разец 1 0,01-0,1 - 10% 0,1-0,25 - 5% 0,25-0,5 - 30% 0,5-1,0 - 5% 1,0-1,5 - 10% 1,5-2,0 - 5% дополнительное содержание (куприта - рыхлый, медный минерал до 2 - 5 %) окраска дресвы и слюдисто-тальковых пород более насыщена. Это связано с содержанием красного цвета куприта. органики, значительно ожелезненных пигментов (гидроокислов) с купритом), реакция на медь положительная фосф. слабая

5 Халвай-3. менее 0,01 - кварц - 50% глина + дресва гидрослюды до 10% 1,5-2 мм до 7% кремнисто-

яма 3, 45% кристобалит - 30% (в составе дрес- с примесью фосфатного

образец 0,01-0,1 - 12% карбонат - 1% вы кремнисто- органики и состава

шлиф 1 0,1-0,25 - 20% 0,25-0,5 - 1718% 0,5-1,0 - 1% 1,0-1,5 - 1% 1,5-2,0 - до 1-2% полевые шпаты - 3% апатит - зн эпидот - ед. зн гидроокислы железа магнетит фосф. органики (спонголиты) гидроокислов железа

6 Халвай-3. Яма 3, образец шлиф 2 менее 0,01 -45% 0,01-0,1 - 14% 0,1-0,25 - 18% 0,25-0,5 - 18% 0,5-1,0 - 1% 1,0-1,5 - 1% 1,5-2,0 - 1-2% состав аналогичный образцу 1 ямы 3, дополнительно окислы марганца - зн полевых шпатов -до 1% магнетит, гематит, гидроокислы железа - до 3 - 5% состав аналогичен образцу 1 ямы 3 - // - до 10% до 1,5 мм до 10% - // -

7 Халвай-3. менее 0,01 - кварц до 50% глина + дресва - // - до 10% до 2 х 2 до 8% фосфата

Яма 3, 45% аналогичный со- + органика цемент мм и < очень мало,

образец 0,01-0,1 - 14% став образца 1 ямы дополнительно участками органические

шлиф 3 0,1-0,25 - 20% 3 дополнительно отмечается алевритистый примести

0,25-0,5 - 16% карбонатно-слюди- присутствие с пелита- кремнисто-

0,5-1,0 - 1% стые сланцы карбоната в со- морфным карбонатного

1,0-1,5 - 2% ставе дресвы веществом, состава

1,5-2,0 - 2% значительно

2,0-2,5 - зн ожелезненны-

2,5-3,0 - зн ми участками

8 Халвай-3. менее 0,01-50% кварц - до 60% - // - - // - до 5-7% до 1,5 мм до 10% - // -

Яма 3, 0,01-0,1 - 20% магнетит, гематит - в дресве наблю- редко 2х1

образец 0,1-0,25 - 6% до 10% даются участки мм

шлиф 4 0,25-0,5 - 6% много гидроокислов талька и

0,5-1,0 - 13% железа сэпидотом гидрослюд (об-

1,0-1,5 - 4% во включениях ломки сланцев

1,5-2,0 - 1% карбонат тонко с карбонатным

распылен кварцем и

значительные

включения

рудных)

9 Халвай-3. менее 0,01-30% - // - глина + дресва - // - до 15% 1,5 х 1 10% аналогично

Яма 3, 0,01-0,1 - 30% дополнительно + органика ана- аналогично мм редко как в шлифе

образец 0,1-0,25 - 5% апатит логично как в как в шлифах до 2 - 4 образца 4

шлиф 5 0,25-0,5 - 6% шлифе образца образцов 4 и 3 мм ямы 3

0,5-1,0 - 13% 4 ямы 3 ямы 3

1,0-1,5 - 10%

1,5-2,0 - 6%

10 Халвай-3. менее 0,01 - Описание образца Описание Описание Описание - // - - // - - // -

Яма 3, 30% аналогично шлифу образца анало- образца образца

образец 0,01-0,1 - 30% образца 5 ямы 3 гично шлифу аналогично аналогич-

шлиф 6 0,1-0,25 - 5% образца 5 ямы 3 шлифу образ- но шлифу

0,25-0,5 - 6% ца 5 ямы 3 образца 5

0,5-1,0 - 13% ямы 3

1,0-1,5 - 10%

1,5-2,0 - 6%

11 Халвай-3. менее 0,01 - кварц - 60% глина +дресва гидрослюды 10% 1,5 мм 8-10% - // -

Яма 5, 50% плагиоклаз - 20% + органика (в с примесью редко 2

образец 0,01-0,1 - 20% магнетит, гематит - составе дресвы органики, мм

шлиф 1 0,1-0,25 - 10% до 20% перекристалл. значительно

0,25-0,5 - 7% сланцы - ост сланцы) ожелезнен-

0,5-1,0 - 5% (обломки) прочее ный

1,0-1,5 - 3%

1,5-2,0 - 5%

12 Халвай-3. менее 0,01 - кварц - 40% - // - - // - 10-12% до 1 мм до 10% - // -

Яма 5, 50% магнетит, гематит - редко 1,5

образец 0,01-0,1 - 20% до 28% х 0,5 мм

шлиф 2 0,1-0,25 - 7% гидроокислы желе-

0,25-0,5 - 10% за обломки сланцев

0,5-1,0 - 5-10% - до 20%

1,0-1,5 - 3% полевые шпаты -

10 - 12%

13 Халвай-3. менее 0,01 - кварц - 60% глина +дресва гидрослюды с до 10% до 1 - 1,5 до 10% органика

Яма 9, 43% полевые шпаты + органика примесью гли- мм часто фосфатного

образец 0,01-0,1 - 18% - зн фосфатного со- ны и органики; встреча- состава

шлиф 1 0,1-0,25 - 15% обломки слюдистых става (в шамоте значительное ется 0,75

0,25-0,5 - 8% и кремнисто-слюди- обломки слюди- ожелезнение мм

0,5-1,0 - 7% стых сланцев - до стых сланцев и в участках

1,0-1,5 - 8% 35% кварцитов)

1,5-2,0 - до 1% обломки кварцитов,

эпидот, рудные,

магнетит, гематит

- до 5%

14 Халвай-3. менее 0,01-45% кварц - 60% - // - - // - до 20% до 5 х 1 до 10% - // -

Яма 9, 0,01-0,1 - 20% полевые шпаты мм

образец 0,1-0,25 - 10% - зн

шлиф 3 0,25-0,5 - 10%

0,5-1,0 - 5%

1,0-1,5 - 5%

1,5-2,0 - 5%

15 Халвай-3. Яма 9, образец шлиф 4 менее 0,01 -50% 0,01-0,1 - 30% 0,1-0,25 - 3% 0,25-0,5 - 3% 0,5-1,0 - 4% 1,0-1,5 - 10% кварц - до 70% полевые шпаты - 15% остальное: карбонаты, гидроокислы железа, гематит, магнетит - // - - // - до 10% до 1 мм, редко 2 мм до 8% - // - органика с примесью карбоната

16 Халвай-3. менее 0,01 кварц - 60 - // - цемент до 5-6% до 1 - до 8 - 9 - // -

Яма 9, 0,01-0,1 - 50% плагиоклазы - в составе аналогичен 1,5 мм, мм состав органи-

образец 0,1-0,25 - 15% магнетит, гематит дресвы обломки как в образце редко до ки карбонат-

шлиф 5 0,25-0,5 - 15% 0,5-1,0 - 15% 1,0-1,5 - 5% - 10% кварцитовидные обломки пород гидрослюды железистые талькового состава 1 ямы 9 2,5 мм фосфатный

17 Халвай-3. менее 0,01 - кварц - до 60% глина + дресва гидрослюда 10-12% до 3,0 мм до 10% состав органи-

Яма 9, 50% полевые шпаты - + органика значительно и < ки карбонат-

образец 0,01-0,1 - 30% гематит, магнетит фосфатно- ожелезненная очень фосфатный

шлиф 6 0,1-0,25 - 3% 0,25-0,5 - 3% 0,5-1,0 - 4% 1,0-1,5 - 10% 1,5-2,0 - зн - до 1% карбонатная (в слюдистых обломках) в составе дресвы редко до 5,00 материя очень тонкая

TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL ANALYSIS OF CERAMICS SINTASHTA OF THE KURGAN HALVAY 3

© 2015

I.V. Shevnina, the scientific employee of laboratory of archeological researches

Kostanay of the State University, Kostanay

Annotation. The article is devoted to technical and technological analysis of pottery Sintashta kurgan Halvay 3. Kurgan Halvay 3 located on the left bank of the Tobolsk sleeves Karatamar reservoir (Kostanay, North Kazakhstan), was investigated during the 2009-2010 field seasons of Turgay archaeological expedition. Diameter of 32 m including construction ditch embankment height of 1 m. Materials of the kurgan Halvay 3 belong to different archaeological periods, but the kurgan was built in Sintashta era. There were investigated eighteen vessels from five wells Sintashta (№1,3,6,8,9) and moat. Technical and technological analysis of raw materials and ceramic molding compounds was carried out using the method of binocular microscopy and petrography analysis. The feedstock used ferruginated hydromica clay. For kneading the clay dough recipe used two molding composition: clay +gravel + gruss manure; clay + gravel. Among technological methods in the manufacture of vessels recorded the use of bottom-capacitive, capacitive starting, spiral zone, lumpy patchwork, flaps, harnesses and pattern. Ceramics of the kurgan Halvay 3 (recipes molding compounds, processing methods in the manufacture of vessels) is directly analogous to those Sintashta monuments of the Southern Urals as settlement Arkaim, Ustie and burial Bolshekaragansky.

Keywords: Sintashta monuments, kurgan Halvay 3, Sintashta ceramics, technical and technological analysis Sintashta ceramics.